54 



H. E. Boeke, Ueber die Eisensalze 



einer Lösung- mit 4,80% Fe bei 25° Kristalle mit 0,82 °/ Fe 

 abgeschieden. Aus den Kristallisationsversuchen ist somit 

 der Schluß zu ziehen, daß der Carnallit die Fähigkeit 

 besitzt, wenn auch in geringem Maße, zweiwertiges 

 Eisen in isomorpher Vertretung des Magnesiums 

 aufzunehmen. Die Mischkristalle von Magnesium- und 

 Eisencarnallit sind farblos. 



Die Menge des Eisenoxyds im primären roten 

 Carnallit von Staßfurt wurde neuerdings von Parchow 1 

 im Normalprofil des Berlepsch-Bergwerks festgestellt. Aller- 

 dings hat er nicht ein durchgehendes chemisches Profil auf- 

 genommen, wie es 1908 von mir für Brom gemacht wurde, 

 sondern eine Reihe von Handstücken analysiert. Seine unten- 

 stehend wiederholten Zahlen weisen nicht die Regelmäßigkeit 

 der Brom- und Ammoniakkurven 2 auf, lassen aber doch ein 

 deutliches Ansteigen erkennen, je mehr man sich dem grauen 

 Salzton nähert. Dieses Ansteigen der Eisenführung weist 

 auf eine Anreicherung des Eisengehaltes in der Mutterlauge 

 hin , wie es auch bei der geringen Aufnahmefähigkeit des 

 Carnallit für Eisen erklärlich ist. Es ist hier ein deutlicher 



Ort der 

 Probenahme 



°/ Carnallit 

 im Probestück 



°/ Fe 2 3 im 

 reinen Carnallit 



125 m 



97,7 



0,0020 



125,5 



94,7 



0,0024 



127 



89,5 



0,0023 



132 



52,2 



0,0120 



133 



75,7 



0,0033 



134,5 



39,2 



0,0170 



138 



68,3 



0,0103 



139,5 



78,0 



0,0103 



142 



64,5 



0,0140 



145,5 



63,4 



0,0220 



148,5 



63,0 



0,0175 



183 



88,0 



0,0217 



184 



88,0 



0,0148 



185,5 



85,0 



0,0612 



186 



84,3 



0,0610 



1 Kali. 1910. 4. 95—96. 



2 Biltz und Marcus, Zeitschr. f. anorgan. Ohem. 1909. 62. 397 



